105 
son, el plomo argentífero y los fierros llamados kup. 
Jerstcin en que la ley de cobre está concentrada. 
Para la estraccion del cobre se queman los fier- 
ros con 14 ó 20 fuegos para quitarles el azufre lo 
mas posible; á este fin, los montones se hacen sola— 
mente de 50 quintales cada uno. Para quemar 100 
quintales de fierros 20 veces, se necesitan 1.620 pies 
cúbicos ó 210% quintales .de leña. 
De la fundicion de los fierros 'se. obtienen dos 
productos: el primero, llamado schwarzkupfer, (cobre 
negro) que contiene cerca de 50 por 100 de cobre, y 
lo demás son varias sustancias metálicas con alguna 
ley de plata; el segundo producto se llama kupferleg, 
que esotro fierro cobroso que entra de nuevo en el 
beneficio despues de ser quemado; las grasas que re- 
sultan sirven tambien para añadirles en el beneficio 
por plomo cuando convenga. El interior del horno es 
como en el beneficio crudo con poca diferencia; al 
Alcribis se le da una inclinacion de 2 pulgadas; el vaso 
del horno se hace un poco mas grande y con mas 
inclinacion. Esta fundicion necesita un soplo muy fuerte; 
Cuando el horno está en buen corriente, la trum. 
pa debe tener cerca de 3 pulgadas de largo y ser 
un poco inclinada; el ojo del horno se queda sin lla. 
ma y las grasas que salen,. han de ser muy líquidas. 
Siendo la operacion tan caliente, el horno no 
se puede tener en corriente mas de 2 á 3 dias; lo 
que se funde en este tiempo se llama una partida. 
En el estado siguiente se hallan los pormenores de 
una fundicion de tires partidas. 
Contenido total. 
REVOLTURA. PLOMO, | COBRE. | PLATA, 
AE A 
Quinta'es, Quint Lib Quiut Lib¡ Marc Onz 
500 de fierros cobrosos que- 
mados 23 veces.... O 0 K- 04181 1 
174 de fierros quemados 7 
¡AVOCOS. ar da o a O, O dt 
220 grasas vidri0saS....... 0 0 a 5 
—_———— 
894 de revoltura........». O 0 | 
Beneficio del 
kupfersieina 
